Übek einen eigenthümlichen Moleculae-Züstand des Zinnes. 



3 



Ausserdem theilte man mir noch mit, dass die Blöcke des Banca-Ziimes bald eine 

 weissere und bald eine grauere Farbe zeigten, dass die weisseren einen helleren Klang 

 besässen als die graueren, und dass das weisse Zinn niemals zerfalle, das graue dagegen 

 stets. Diesen nach meines Gewährsmannes Worten sogleich in seiner Gegenwart von mir 

 niedergeschriebenen Bemerkungen habe ich noch die aus derselben Quelle stammende hin- 

 zuzufügen, dass, wenn man zerfallen gewesenes Zinn wieder einschmelze, es nie wieder zer- 

 falle, und endlich, dass das Zinn bald weicher und bald härter sei, dass je weicher es sei, 

 es desto leichter zerfalle, so wie auch, dass Zinnblöcke mit scharfen Ecken weniger dem 

 Zerfallen ausgesetzt seien als solche mit stumpfen Ecken. Von diesen Behauptungen habe 

 ich nur das Verhalten des wieder aus zerfallenem Zinne eingeschmolzenen zu prüfen Gelegen- 

 heit gehabt, dabei aber die Erfahrung gemacht, dass zerfallenes und durch Schmelzen 

 wieder vollkommen in seinen gewöhnlichen Zustand übergeführtes Zinn in starker künst- 

 licher Kälte wiederum das Zerfallen zeigte. Indem ich nun diese Mittheilungen, so wie sie 

 mir gemacht worden sind, hier veröffentliche, thue ich dies in der Hoffnung, dass sie viel- 

 leicht einmal Veranlassung zu weiter gehenden Untersuchungen geben können. 



Nach dieser historischen Einleitung gehe ich zur Beschreibung des besondern Zustandes 

 über, in welchem ich das veränderte Zinn fand. Während, wie ich bereits angeführt habe, еіпеЛп- 

 zahlBlöcke noch in vollkommen unverändertem Zustande sich befanden, hatten andereeinemehr 

 oder weniger tief eingreifende Veränderung erlitten. Diese letzteren besassen eine bröckliche 

 Beschaffenheit, entweder nur an einzelnen oberflächlichen Stellen, welche sich sogleich da- 

 durch kenntlich machten, dass an ihnen ein warziges Auftreiben der Oberfläche stattgefunden 

 hatte, oder dass auf einem grösseren Theile der Oberfläche des Blockes mehr oder weniger 

 tief in sein Inneres eindringend grössere Auftreibungen der noch einigen Zusammenhang 

 bewahrenden Oberfläche sichtbar waren. Andere Blöcke dagegen hatten entweder unter 

 gänzlichem Verluste ihres metallischen Glanzes durch ihre ganze Masse ein mattes Aus- 

 sehen und eine strahlig-stengliche Beschaffenheit angenommen, oder zeigten nur äusserlich 

 eine krystallinisch erscheinende Struktur, besassen aber innerlich noch ihre metallische 

 Beschaffenheit, was man beim Zersägen sogleich erkannte. Die ganz durch und durch eine ver- 

 änderte Struktur zeigenden Blöcke stellten theilweise ein körniges, sandartiges Pulver dar, 

 theilweise aber bildeten sie noch lose zusammenhängende Stücke von allen Dimensionen bis 

 zur Faustgrösse von faseriger Beschaffenheit. Durch Fig. 1 der beigegebenen Tafel ist ein 

 Theil eines der zuletzt erwähnten Blöcke dargestellt, an welchem man sieht, dass die steng- 

 liche Struktur sehr verschiedenen Richtungen folgt. Wie dies entstanden ist, erkennt man 

 deutlich, wenn man ein künstlicher Kälte ausgesetzt gewesenes Stückchen Zinn betrachtet, 

 von denen eines in Fig. 4 abgebildet ist. Bei diesem sieht man, dass die Einwirkung der 

 Kälte an einzelnen Punkten angefangen und von diesen aus sich unter warzenartiger Auf- 

 treibung und unter Auftretung der stenglichen Struktur weiter verbreitet hat; wo dann zwei 

 solche Centra zusammenstiessen, bildeten sich auf der Grenze derselben Spalten, nach denen 

 sich eine Treniumg leicht bewerkstelligen Hess, und man sah dann, dass auf den Grenzen 



